Konduktivitas Ionik Komposit Elektrolit Samarium Terdoping Cerium-(Li/Na) 2 CO 3 untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah (Jarot Raharjo)
Akreditasi LIPI Nomor : 395/D/2012
Tanggal 24 April 2012
KONDUKTIVITAS IONIK KOMPOSIT ELEKTROLIT SAMARIUM TER DOPING CERIUM -(Li/Na) 2 CO 3 UNTUK

## SOLID OXIDE FUEL CELL BERSUHU RENDAH
Jarot Raharjo Pusat Teknologi Material (PTM)-BPPT Gedung II BPPT Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
e-mail: jarot.raharjo@bppt.go.id Diterima: 4 Juli 2012 Diperbaiki: 17 Desember 2012 Disetujui: 13 Februari 2013

## ABSTRAK
KONDUKTIVITAS IONIK KOMPOSIT ELEKTROLIT SAMARIUM TER DOPING CERIUM - (Li/Na) 2 CO 3 UNTUK SOLID OXIDE FUEL CELL BERSUHU RENDAH . Penelitian ini menguji dan menganalisis konduktivitas ionik elektrolit Samarium Doped Cerium ( SDC )-(Li/Na) 2 CO 3 pada variasi kandungan karbonat dan suhu untuk aplikasi Solid Oxide Fuel Cell ( SOFC ) bersuhu rendah. Pelet elektrolit dibuat dengan metode pressureless sintering . Komposisi elektrolit yang digunakan adalah 80 %berat SDC dengan 20 %berat (Li/Na) 2 CO 3 dan 70 %berat SDC dengan 30 %berat (Li/Na) 2 CO 3 , masing-masing dinamakan SDC 8020 dan SDC 7030. X-Ray Diffractometer ( XRD ) digunakan untuk menentukan struktur dan parameter kristal yang dihasilkan. Strukturmikro serbuk yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan Field Emmision Scanning Electron Microscope ( FESEM ). Analisis Thermo Gravimetric Analysis ( TGA ) dilakukan pada rentang suhu 30 o C hingga 800 o C untuk menentukan sifat panas bahan. Konduktivitas sel elektrolit diukur menggunakan Impedance Spectroscopy pada rentang suhu 500 o C hingga 650 o C. Pada penelitian ini, serbuk SDC berukuran nano partikel dengan ukuran kristal 36 nm hingga 76 nm dihasilkan dengan metode sol gel . Sel elektrolit dengan metode pressureless sintering menghasilkan nilai kekonduksian ion yang tinggi yaitu rentang 1,74 x 10 -2 hingga 1,72 x 10 -1 S/cm (500 o C hingga 650 o C) dan 4,56 x 10 -2 hingga 5,87 x 10 -1 S/cm (500 o C hingga 650 o C), masing-masing untuk elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030. Penelitian ini memberikan satu sumbangan penting terhadap metode pembuatan elektrolit SOFC ( LT SOFC ) yang lebih murah dan berpotensi diaplikasikan untuk produksi masal untuk aplikasi SOFC bersuhu rendah.
Kata kunci : Konduktivitas ion, SDC -(Li/Na) 2 CO 3 , Sintering tanpa tekanan, LT SOFC

## ABSTRACT
IONIC CONDUCTIVITY OF SAMARIUM DOPED CERIUM-(Li/Na) 2 CO 3 ELECTROLYTE COMPOSITE FOR LOW TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELL. This research investigated ionic conductivity of SDC-(Li/Na) 2 CO 3 electrolyte for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). The manufacturing method of the single cell by pressureless sintering was studied. This method has the potential to replace the more expensive hot pressing technique that has been recently used for the manufacturing of the SDC-carbonate electrolyte. The composition of the electrolyte used in this study were a mixture of 80 wt.% SDC-20 wt.% (Li/Na) 2 CO 3 and 70 wt.% SDC-30 wt.% (Li/Na) 2 CO 3 , namely SDC8020 and SDC7030 respectively. The X-Ray Diffractometer (XRD) is used in material characterization for determining the structure and crystallite size of the powders. The microstructure of the powders and pellets is determined using Field Emmision Scanning Electron Microscope (FESEM). Thermo Gravimetric Analysis (TGA) was conducted to determine thermal properties of materials.  Conductivity analysis of the electrolyte cells was conducted using an impedance spectroscopy at the temperature range of 500 o C - 650 o C. SDC nano powders with crystallite size of 36-76nm was produced by sol gel method. The electrolyte cells was successfully produced by pressureless sintering method. High ionic conductivity were achieved at 1.74 x 10 -2 - 1.72 x 10 -1 S/cm (500 o C - 650 o C) and 4.56 x 10 -2 - 5.87 x 10 -1 S/cm (500 o C - 650 o C), for SDC8020 and SDC7030 respectively. This study provides an important contribution to the method of manufacturing of the SOFC that is potentially cost effective and applicable to mass production.
Keywords : Ionic conductivity, SDC-(Li/Na) 2 CO 3 , Pressureless sintering, LT SOFC

## PENDAHULUAN
Ada beberapa alasan untuk menurunkan suhu operasi Solid Oxide Fuel Cell ( SOFC ) dari suhu tradisional (800 o C hingga 1000 o C) ke suhu yang lebih rendah (500 o C hingga 600 o C). Jika suhu operasi dapat diturunkan ke dalam rentang suhu rendah ini, maka efek panas akan berkurang, bahan perekat bukan keramik yang mahal dapat digunakan dan baja tahan karat dapat dengan mudah digabungkan. Biaya pembuatan dan daya tahan SOFC adalah dua hal yang sangat penting dalam memproduksi masal. Oleh karena itu, penurunan biaya pembuatan dan peningkatan ketahanan sistem adalah penting dalam mengembangkan SOFC . Komposit elektrolit SDC -karbonat adalah bahan komposit yang digunakan untuk membantu mengurangkan suhu operasi sistem. Sistem elektrolit ini telah menunjukkan peningkatan konduktivitas dan daya yang dihasilkan yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh sistem SOFC tradisional.
Namun, pada saat ini metode umum yang digunakan untuk menghasilkan elektrolit yang digunakan dalam sistem Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell ( LT SOFC ) adalah menggunakan metode tekanan panas ( hot press ) [1-3]. Metode tekanan panas adalah relatif mahal dan tidak sesuai untuk produksi masal. Selain itu, metode ini tidak bisa digunakan untuk pembuatan film tipis. Adapun sintering tanpa tekanan ( pressureless sintering ) merupakan proses yang mampu memberikan pengurangan biaya produksi dan lebih sesuai untuk produksi secara masal serta memungkinkan produksi filem tipis. Metode ini belum berhasil dicapai untuk sistem LT SOFC , oleh karena itu dilakukan kajian pada penelitian ini. Sebagai tolok ukur keberhasilan, hasil pengukuran kondukivitas ion pada sistem elektrolit LT SOFC hasil sintering tanpa tekanan akan dibandingkan dengan metode tekanan panas yang dihasilkan peneliti sebelumnya [4].

## METODE PERCOBAAN
Bahan elektrolit Samarium Doped Cerium ( SDC ) dihasilkan dengan metode sol-gel. Serbuk SDC berukuran nano partikel yang dihasilkan kemudian dicampur dengan
karbonat (67%Li/ 33%Na) 2 CO 3 pada variasi komposisi (20 %berat dan 30 %berat) dengan suhu kalsin 680 o C, menghasilkan komposit elektrolit SDC -(67%Li/ 33%Na) 2 CO 3 . Karakterisasi dilakukan terhadap serbuk komposit elektrolit. Karakterisasi yang dilakukan meliputi X-Ray Diffraction ( XRD ), Field Emission Scanning Electron Microscope ( FESEM ) dan Thermo Gravimetric Analysis / Differential Thermal Analysis ( TGA/DTA ).
Selanjutnya sel elektrolit dihasilkan menggunakan metode sintering tanpa tekanan. Parameter sintering tanpa tekanan yang digunakan adalah tekanan mampatan 200 Mpa dan suhu sintering 600 o C. Sel elektrolit kemudian dilapisi dengan perak pada kedua sisi sebagai penghantar arus. Pada akhirnya, konduktivitas sel elektrolit diukur dengan menggunakan impedance spectroscopy dengan tempat sampel pengujian yang dirancang secara khusus seperti pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini dibahas pembuatan dan karakterisasi serbuk komposit elektrolit Samarium Doped Cerium ( SDC )-(Li/Na) 2 CO 3 . Serbuk komposit elektrolit adalah campuran serbuk SDC dengan berbagai kandungan bikarbonat (67 %mol Li 2 CO 3 dan 33 %mol Na 2 CO 3 ) sebanyak 20 %berat dan 30 %berat, masing-masing dinamakan SDC 8020 dan SDC 7030. Selanjutnya untuk proses karakterisasi serbuk dilakukan beberapa karakterisasi bahan diantaranya adalah analisis difraksi sinar-X, analisis mikroskop elektron, analisis panas dan pengujian konduktivitas ionik.

## Analisis Difraksi Sinar-X
Struktur kristal dan kemurnian fasa komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 diuji menggunakan X-Ray Diffraction ( XRD ). Difraktometer XRD serbuk komposit elektrolit dicatat pada suhu ruangan menggunakan mesin XRD ( Shimadzu XRD -6000)  dengan  sinar  Cu  Kα (λ=1,5418A o ), 40kV dan 40mA dengan sudut difraksi 2θ pada rentang 10 o hingga 80 o . Gambar 2 menunjukkan difraktometer XRD untuk serbuk SDC murni dan komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030. Serbuk SDC murni diuji sebagai pembanding.
Gambar 2 . SDifraktometer XRD serbuk SDC murni dan komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030.
Gambar 1 . Skema pengujian elektrokimia untuk pengukuran konduktifitas ion sel elektrolit.
1,2
= Gas keluar
3,4
= Gas masuk
5,6
= Kabel platinum
7,8,9 = Plug aluminium 10 = Sampel sel elektroli LT-SOFC 11,12 = Spring 13 = Quartz
Konduktivitas Ionik Komposit Elektrolit Samarium Terdoping Cerium-(Li/Na) 2 CO 3 untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah (Jarot Raharjo)
Dari gambar telihat tidak terdapat fasa tunggal Sm 2 O 3 , dimana menunjukkan fasa tersebut telah ter doping ke dalam cerium . Struktur kristal yang dihasilkan merupakan fluorit cerium jenis kristal kubus berpusat muka dengan grup ruang Fm3m ( JCPDS No.43-1002), dimana struktur kristal ini bisa memberikan pergerakan ion yang baik dalam elektrolit [5, 6].
Komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 adalah sejenis komposit cerium yang mengandung fasa leburan karbonat (Li/Na) 2 CO 3 . Difraktogram XRD hanya memperlihatkan fasa SDC , dimana leburan karbonat tidak terlihat pada difraktogram XRD . Kandungan karbonat dalam komposit didapatkan tidak mengubah struktur fasa SDC . Difraktogram XRD dari SDC murni dan komposit elektrolit memperlihatkan posisi puncak yang sama yang bermaksud bahwa struktur fasa oksida padat tidak terubah. Tidak adanya spektrum karbonat dalam gambar difraktometer XRD menunjukkan bahwa karbonat dalam keadaan amorfous di dalam komposit elektrolit. Dalam hal ini komposit diandaikan mempunyai lapisan fasa amorf pada partikel SDC disebabkan oleh sewaktu perlakuan panas, karbonat melebur lalu membuat lapisan pada partikel SDC , seperti yang pernah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya dengan komposisi karbonat yang berbeda masing-masing (10 %berat, 20 %berat dan 50 %berat (0,52Li/0,48Na) 2 CO 3 dan 10 %berat (0,52Li/0,48Na) 2 CO 3 [7,8]. Hasil yang serupa juga telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya yang menggunakan karbonat yang berbeda-beda yaitu (Li/Na) 2 CO 3 , (Li/K) 2 CO 3 dan (Na/K) 2 CO 3 [9]. Peneliti lain membuat nano struktur SDC -Na 2 CO 3 dan komposit Ce 0,8 Sm 0,2-x Ca x O 2-δ - Na 2 CO 3 [2]. Kesimpulan analisis XRD bahwa komposit elektrolit terdiri dari dua fasa yang berbeda yaitu SDC dan karbonat. Pola difraksi Sinar-X menunjukkan tidak menemukan difraktogram XRD yang baru pada komposit, yang memperlihatkan bahwa tidak ada reaksi kimia atau senyawa baru antara fasa SDC dan karbonat.
Analisis Field Emission Scanning Electron Microscope
Morfologi serbuk SDC murni dan komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dengan berbagai kandungan karbonat telah dikarakterisasi dengan menggunakan Field Emission Scanning Electron Microscope ( FESEM ) (Zeiss Supra-55VP) dengan pembesaran sehingga 100Kx.
Gambar 3 menunjukkan strukturmikro dan taburan butiran serbuk SDC murni dan komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030. Serbuk SDC murni yang dihasilkan dengan metode sol gel dan dikalsinasi pada suhu 850 o C ditunjukkan dalam Gambar 3(a), dimana strukturmikro menunjukkan struktur bulat-bulat dengan banyak gumpalan. Hal tersebut menunjukkan banyak partikel yang halus atau berukuran nano meter lebih kecil dari 100 nm.
Metode sintesis yang berbeda bisa menghasilkan struktur yang berbeda. Struktur SDC yang berbeda diperoleh dalam penelitian sebelumnya dalam pembuatan serbuk SDC dengan metode proses glisin nitrat ( glycin nitrate ) yang menghasilkan struktur SDC berbentuk busa berpori dan metode endapan oksalat ( oxalate co precipitation ) yang menghasilkan struktur serbuk SDC berbentuk plat rata [10]. Gambar 3(b) dan Gambar 3(c) menunjukkan morfologi permukaan serbuk komposit elektrolit dengan suhu kalsinasi 680 o C yang memperlihatkan bahwa karbonat melebur dan membasahi serbuk cerium . Selain itu, ketika pendinginan endapan karbonat didapat membentuk campuran karbonat yang homogen melapisi permukaan serbuk cerium . Hal ini menunjukkan bahwa permukaan partikel SDC tertutup dengan karbonat amorfous. Gambar mikrograf juga menunjukkan antarmuka partikel dapat dilihat dengan jelas. Sebagian kristal mempunyai bentuk bulatan dengan banyak penggumpalan. Penggumpalan yang dihasilkan lebih banyak daripada penggumpalan
Gambar 3 . FESEM SDC murni (a), komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dengan berbagai kandungan karbonat dalam %berat : (b) 20 % ( SDC 8020) dan (c) 30 % ( SDC 7030) dengan pembesaran 100Kx.
pada serbuk SDC murni. Hasil yang serupa telah dilaporkan peneliti sebelumnya bahwa komposit SDC -karbonat dengan kandungan 10 %berat hingga 35 %berat (2Li 2 CO 3 : 1Na 2 CO 3 ) [11]. Serbuk SDC yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, dihasilkan dengan metode pengendapan oksalat dan proses glisin nitrat [11], sedangkan dalam kajian ini serbuk SDC dihasilkan menggunakan metode sol gel . Peneliti sebelumnya di dalam kajiannya juga menemukan fenomena ini [2]. Kajiannya membuat nano partikel komposit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dengan persentase berat 4 : 1 menggunakan tiga metode yang berbeda yaitu reaksi keadaan padat, metode basah dan endapan. Fenomena ini pada kajiannya dalam sintesis nano meter komposit SDC -Na 2 CO 3 , dimana sintesis menggunakan metode pengendapan kimia satu langkah ( one-step co- precipitation process ) [2]. Kajiannya menggunakan Transmission Electron Microscope ( TEM ) menunjukkan bahwa karbonat adalah amorfous dan melapisi permukaan partikel SDC dalam struktur core-shell . Sifat dasar amorfous adalah bisa memudahkan konduktivitas ion. Sewaktu persiapan sampel, proses perlakuan panas menyebabkan karbonat menjadi melunak atau melebur dan menguap melapisi partikel SDC . Hal ini menghasilkan beberapa fungsi meliputi melindungi partikel SDC daripada reaksi dan kestabilan pada suhu yang tinggi atau dalam atmosfer penurunan dan oksidasi, melindungi dari penurunan Ce 4+ menjadi Ce 3+ dan peningkatan konduktivitas [12].
Analisis Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy
Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan spektrum Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ( EDS ) dari masing-masing serbuk komposit elektrolit SDC 8020 dan
SDC 7030. Kedua gambar tersebut membuktikan kehadiran karbonat dalam komposit elektrolit. Kedua gambar menunjukkan spektrum Sm, Ce, Na dan O. Spektrum unsur Litium (Li) tidak terlihat dalam gambar EDS karena diluar rentang yang bisa diamati oleh mesin EDS . Jumlah persentase berat yang diperoleh merupakan dugaan kandungan pada luas serbuk yang di analisis.

## Analisis Thermal Gravimetry
Analisis massa yang hilang ketika terdapat perlakuan panas dilakukan dengan menggunakan alat ukur Thermal Gravimetry Analysis ( TGA ) model SDT -Q600, pada rentang suhu 30 o C hingga 800 o C. Kestabilan fasa (Li/Na) 2 CO 3 dalam komposit elektrolit harus diperhatikan, penguapan dan penguraian mungkin terjadi ketika suhu operasi dijalankan, yang menyebabkan penurunan kinerja fuel cell . Gambar 6 menunjukkan grafik TGA dari serbuk SDC murni dan komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030. Ketiga serbuk yang diuji adalah serbuk setelah kalsinasi. Grafik SDC murni menunjukkan garis lurus dan relatif tidak terjadi banyak penurunan pada rentang suhu yang diselidiki. Oleh karena itu SDC murni menunjukkan tidak mengalami banyak perubahan berat pada rentang suhu 30 o C hingga 800 o C. Sedangkan komposit SDC 8020 dan SDC 7030, keduanya menunjukkan sedikit kehilangan berat yang dimulai penurunan sedikit tajam pada rentang suhu permulaan hingga kurang lebih 400 o C. Hal ini karena penguapan dari air yang terserap dan Li 2 CO 3 melebur ke dalam Na 2 CO 3 membentuk karbonat biner (Li/Na) 2 CO 3 . Pada suhu 400 o C hingga 800 o C kecenderungan semakin tinggi suhu kalsinasi semakin menurun, dimana menunjukkan adanya kehilangan berat. Namun demikian, persentase kehilangan berat tersebut cukup kecil yaitu pada rentang 2,67 % hingga 3,39 % pada suhu 800 o C. Fenomena ini sejalan dengan kajian peneliti lain [1], dimana mengkaji bahan komposit SDC -Na 2 CO 3 pada rentang suhu kamar hingga 1.000 o C. Pada penelitiannya didapat sedikit kehilangan berat pada rentang 30 o C hingga 400 o C. Kemudian pada rentang 400 o C hingga 800 o C tidak ada kehilangan berat yang berarti. Seterusnya gambar penurunan yang tajam terjadi bermula pada suhu lebih besar 800 o C, yang berarti terdapat
Gambar 6 . TGA dari SDC murni, SDC 8020 dan SDC 7030 Gambar 5 . Spektrum EDS serbuk komposit SDC 7030
Gambar 4 . Spektrum EDS serbuk komposit SDC 8020.
Konduktivitas Ionik Komposit Elektrolit Samarium Terdoping Cerium-(Li/Na) 2 CO 3 untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah (Jarot Raharjo)
kehilangan berat yang banyak terjadi bermula pada suhu tersebut. Penelitiannya menggunakan karbonat tunggal Na 2 CO 3 , dimana penelitian ini menggunakan karbonat biner (Li/Na) 2 CO 3 dan rentang pengukuran kajiannya hingga 1000 o C, sedangkan kajian ini hingga 800 o C. Faktor inilah yang menyebabkan hasil kesimpulan yang sedikit berbeda.
Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kehilangan berat yang berarti pada rentang suhu 400 o C hingga 800 o C, dimana hanya terjadi sedikit penguapan dan penguraian pada rentang tersebut. Oleh karena itu, hasil TGA membuktikan bahwa keberadaan fasa (Li/Na) 2 CO 3 masih tetap ada dalam komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 pada waktu suhu operasi 500 o C hingga 650 o C.
Analisis Konduktivitas Elektrolit SDC - (Li/Na) 2 CO 3
Uji konduktivitas elektrolit dilakukan pada kedua jenis komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030 dengan menggunakan alat Spektroskopi Impedansi ( Solarton SI-1286) dan Penganalisis Rangsangan Frekuensi Tinggi ( HFRA , Solarton 1255). Teknik spektroskopi impedansi merupakan teknik yang sering digunakan untuk menentukan ciri-ciri elektrokimia keramik polikristal.
Sampel elektrolit dihasilkan dengan metode sintering tanpa tekanan pada tekanan mampatan 200 MPa dan suhu sintering 600 o C selama 1 jam. Komposisi elektrolit yaitu 80 %berat SDC -20 %berat karbonat (Li/Na) 2 CO 3 ( SDC 8020) dan 70 %berat SDC -
30 %berat karbonat (Li/Na) 2 CO 3 ( SDC 7030). Analisis dijalankan pada atmosfer udara dengan menggunakan frekuensi sebesar 0,1 mHz hingga 100 kHz dan arus 100 mV. Analisis dilakukan pada suhu 500 o C hingga 650 o C dengan selang suhu sebesar 50 o C. Data spektroskopi impedansi ditunjukkan dalam Gambar 7 dan Gambar 8.
Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan data spektroskopi impedansi komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030 pada berbagai suhu. Pada gambar spektroskopi impedansi tersebut ditunjukkan grafik lengkung setengah bulatan pada berbagai variasi suhu 500 o C, 550 o C, 600 o C dan 650 o C. Pada kedua jenis elektrolit, peningkatan suhu didapatkan lengkung yang semakin kecil. Lengkung setengah bulat pada frekuensi tinggi ini, biasanya menunjukkan pengaruh batas butiran dan dari butiran elektrolit.
Nilai rintangan yang ditentukan dari plot grafik lengkung setengah pada frekuensi tinggi akan digunakan untuk penghitungan konduktivitas bahan elektrolit. Ketebalan sampel elektrolit kurang lebih 2 mm, luas permukaan sel 1,27 cm 2 dan dari analisis grafik pada Gambar 6 didapatkan rintangan yang dihasilkan pada suhu operasi 500 o C untuk elektrolit SDC 8020 yaitu sebesar 3,63 Ω.  Oleh  karena  itu,  konduktivitas  dapat dihitung dengan persamaan Arrhenius yaitu sebesar 4,56 x 10 -2 S/cm. Perhitungan diulang untuk suhu operasi 550 o C, 600 o C dan 650 o C serta untuk jenis elektrolit SDC 7030. Elektrolit komposit SDC 8020 dan SDC 7030 menghasilkan konduktivitas ionik yang baik. Data konduktivitas dari kedua jenis elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030 dapat ditunjukkan dalam Gambar 9.
Konduktivitas ionik dalam kajian ini adalah fungsi fraksi volume garam karbonat (Li/Na) 2 CO 3 . Konduktivitas ionik dalam udara meningkat dengan semakin banyaknya kandungan karbonat (Li/Na) 2 CO 3 . Dari perhitungan dengan persamaan Arrhenius , didapatkan konduktivitas ionik SDC 8020 adalah 1,74 x 10 -2 Scm -1 , 3,86 x 10 -2 Scm -1 , 8,49 x 10 -2 Scm -1 dan 1,72 x 10 -1 Scm -1 , dan konduktivitas ionik SDC 7030 adalah 4,56 x 10 -2 Scm -1 , 1,32 x 10 -1 Scm -1 , 3,05 x 10 -1 Scm -1 dan 5,87 x 10 -1 Scm -1 , masing-masing untuk suhu 500 o C, 550 o C, 600 o C dan 650 o C. Konduktivitas ionik paling tinggi dicapai sebesar 5,87 x 10 -1 Scm -1 bagi elektrolit SDC 7030 pada suhu 650 o C, dengan konduktivitas ionik paling sedikit yaitu 1,74 x 10 -2 Scm -1 bagi elektrolit SDC 8020 pada suhu 500 o C. Kandungan karbonat dalam elektrolit memberikan pengaruh peningkatan konduktivitas ionik. Konduktivitas ionik SDC 7030 (30 %berat karbonat) didapat lebih besar dari SDC 8020 (20 %berat karbonat) pada rentang suhu operasi yang diselidiki. Perbedaan nilai konduktivitas ionik mungkin dikarenakan oleh perbedaan strukturmikro dan fraksi volume di antara SDC 8020 dan SDC 7030. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian peneliti sebelumnya [13], dimana menyelidiki pengaruh kandungan karbonat dalam
Gambar 8 . Data spektroskopi galangan komposit elektrolit SDC 7030.
Gambar 7 . Data spektroskopi impedansi komposit elektrolit SDC 8020
komposit elektrolit SDC -(Li/K) 2 CO 3 terhadap konduktivitas ionik. Konduktivitas meningkat tajam pada kandungan karbonat 30 % dan seterusnya terjadi sedikit peningkatan. Namun demikian, penambahan karbonat diatas 30 % tidak dianjurkan karena kekuatan mekanis menjadi rendah. Kandungan karbonat semakin sedikit, nilai konduktivitas ionik mendekati nilai SDC murni. Ambang batas ( percolation threshold ) kandungan karbonat didapati pada 30 %berat karbonat. Manakala kandungan karbonat menjadi semakin sedikit di bawah percolation threshold , partikel karbonat terpisahkan oleh partikel SDC dan menghambat jalannya ion karbonat, sehingga konduktivitas komposit kecenderungan mengikut konduktivitas SDC . Ketika kandungan karbonat mendekati kepada percolation threshold , fasa karbonat menjadi kontinyu sehingga meningkatkan konduktivitas. Pada Gambar 9 ditunjukkan pula bahwa konduktivitas ionik meningkat dengan kenaikan suhu. Kecenderungan ini berlaku pada kedua jenis elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030.
Garis putus-putus pada Gambar 9 menunjukkan rentang konduktivitas ionik yang dihasilkan dalam kajian [4]. Dalam kajiannya, bahan komposit elektrolit cerium karbonat padat Solid Carbonat-Ceria Composite ( SCC ) dengan metode penekanan panas ( hot press ) bagi menghasilkan pelet elektrolit. Bahan elektrolit yang dihasilkan mempunyai konduktivitas yang tinggi sebesar 0,001Scm -1 hingga 0,2 Scm -1 pada julat suhu 400 o C hingga 600 o C. Bahan komposit elektrolit yang digunakan dalam kajian beliau adalah menggunakan campuran Gadolinium ter doping cerium ( GDC ) dan karbonat MCO 3 (M = Ca, Sr, Ba). Komposit elektrolit SDC dan karbonat M 2 CO 3 (M = Li, Na, K) dengan metode penekanan panas, dimana dihasilkan konduktivitas yang tinggi sebesar 0,01Scm -1 hingga 1 Scm -1 . Elektrolit SDC -(2Li/1Na) 2 CO 3 yang dihasilkan dengan metode penekanan panas, dimana konduktivitas ionik yang dihasilkan yaitu 0,16 Scm -1 hingga 0,39 Scm -1 pada rentang suhu 400 o C hingga 600 o C [4].
Gambar 9 menunjukkan bahwa sampel komposit elektrolit SDC 8020 dan SDC 7030 dengan metode sintering tanpa tekanan, mempunyai nilai konduktivitas
ionik dalam rentang dari sampel dengan metode penekanan panas [4] pada rentang suhu yang sama (500 o C hingga 600 o C). Dimana pada komposisi elektrolit SDC 7030 dan suhu operasi 600 o C dan 650 o C, didapatkan nilai konduktivitas yang lebih tinggi dari rentang sampel penekanan panas. Hal ini menunjukkan bahwa metode sintering tanpa tekanan ini adalah sesuai digunakan untuk pembuatan elektrolit sistem LT SOFC cerium karbonat. Faktor yang perlu menjadi perhatian bahwa sintering tanpa tekanan menjaga tingkat konduktivitas sesuai dengan elektrolit tradisional IT SOFC . Hal ini mempunyai keuntungan secara langsung, dimana telah diketahui bahwa elektrolit IT SOFC (monolitik SDC ) adalah sistem yang telah dikaji dan dipelajari dengan baik dibandingkan dengan sintering tanpa tekanan elektrolit LT SOFC yang baru diuji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masih ada peluang pada kajian masa depan untuk meningkatkan konduktivitas dengan meningkatkan perhatian terhadap strukturmikro. Konduktivitas ionik yang dihasilkan dalam penelitian ini juga lebih banyak apabila dibandingkan dengan konduktivitas ionik SDC murni sebesar 2,9 x 10 -3 hingga 5,0 x 10 -3 Scm -3 pada suhu 500 o C dan 3,5 x 10 -2 hingga 4,0 x 10 -2 Scm -1 pada suhu 700 o C [15]. Peningkatan konduktivitas ionik komposit elektrolit cerium karbonat berasal dari aliran fasa superionic yang terjadi di kawasan antara muka di antara fasa penyusun. Konduktivitas superionic adalah bahan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion secara makroskopik melalui strukturnya yang mengarah kepada nilai konduktivitas ionik yang tinggi dalam keadaan padat. Meningkatnya konduktivitas batas butir atau fasa telah diketahui memerlukan strukturmikro yang halus dalam meningkatkan kepadatan sehingga dapat meningkatkan konduktivitas [16]. Untuk menjaga mikrostruktur yang halus tersebut, diperlukan hasil serbuk SDC yang halus dengan menjaga ukuran kristal setelah kalsinasi kurang dari 100 nm [8]. Pada kajian ini, serbuk SDC yang digunakan mempunyai ukuran kristal 59 nm. Hal ini bisa menghasilkan konduktivitas ionik yang tinggi.
Percobaan ini dapat disimpulkan bahwa konduktivitas ionik bisa ditingkatkan dengan penambahan kandungan karbonat dan menjaga serbuk SDC yang halus. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan kepadatan dan menghasilkan strukturmikro yang baik dan pada akhirnya memberikan konduktivitas yang tinggi. Peningkatan konduktivitas ionik komposit elektrolit SDC -(Li/Na) 2 CO 3 mungkin dikarenakan fasa leburan karbonat dan antaramuka diantara partikel SDC dan fasa karbonat yang memberikan jalan ion yang cepat. Sintering tanpa tekanan menghasilkan sampel dengan kualitas yang baik, efisiensi tinggi dan biaya yang relatif murah menjadikan metode produksi ini sebagai metode yang dipilih dalam kajian ini. Metode ini juga merupakan metode baru dalam menghasilkan sel elektrolit LT SOFC yang berpotensi
Gambar 9 . Perbandingan konduktivitas ionik komposit elektrolit dengan metode sintering tanpa tekanan yang dihasilkan dalam penelitian ini dengan komposit elektrolit karbonat- cerium dengan metode penekanan panas [4].
Konduktivitas Ionik Komposit Elektrolit Samarium Terdoping Cerium-(Li/Na) 2 CO 3 untuk Solid Oxide Fuel Cell Bersuhu Rendah (Jarot Raharjo)
bagi menggantikan metode penekanan panas yang relatif lebih mahal.

## KESIMPULAN
Telah dihasilkan komposit elektrolit Samarium Doped Cerium ( SDC ) yang mengandung karbonat biner (Li 2 CO 3 dan Na 2 CO 3 ) dengan kandungan berbeda 20 %berat ( SDC 8020) dan 30 %berat ( SDC 7030).Analisis X-Ray Diffractometer ( XRD ), Field Emmision Scanning Electron Microscope ( FESEM ) dan Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ( EDS ), didapatkan komposit elektrolit yang dihasilkan adalah sesuai dengan komposisi SDC -(Li/Na) 2 CO 3 dan mengandung dua fasa SDC dan karbonat amorfous. Kedua jenis elektrolit mempunyai ukuran kristal yang halus lebih kecil dari 100 nm, dimana memungkinkan hasil sel yang padat dan menghasilkan konduktivitas ionik yang tinggi.
Sel elektrolit Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell ( LT SOFC ) yang digunakan pada rentang suhu 500 o C hingga 650 o C telah berhasil dihasilkan dengan menggunakan metode sintering tanpa tekanan ( pressureless sintering ). Metode ini menghasilkan pelet dengan sifat-sifat kepadatan dan porositas yang sesuai, serta kualitas yang sangat baik. Tekanan mampatan sebesar 200 MPa dan suhu sintering 600 o C adalah parameter optimum untuk menghasilkan elektrolit. Konduktivitas ionik elektrolit paling banyak yaitu 5,87 x 10 -1 Scm -1 dicapai oleh elektrolit SDC 7030 pada suhu 650 o C, dimana konduktivitas ionik paling sedikit yaitu 1,74 x 10 -2 Scm -1 dicapai oleh elektrolit SDC 8020 pada suhu 500 o C. Nilai konduktivitas ionik yang tinggi diperoleh dalam kajian ini, sejalan dengan rentang nilai konduktivitas elektrolit cerium karbonat yang diperoleh dengan metode penekanan panas [4] dan lebih baik dari konduktivitas monolitik SDC . Hal ini menunjukkan bahwa elektrolit ini mempunyai potensi untuk digunakan sebahagai elektrolit IT SOFC maupun LT SOFC . Kajian ini memberikan satu sumbangan penting bagi metode pembuatan sel elektrolit yang berbiaya rendah dan berpotensi diaplikasikan untuk produk masal.

## DAFTAR ACUAN
[1]. Y. MA, X. WANG, R. RAZA, M. MUHAMMED and B. ZHU, International Journal of Hydrogen Energy , 35 (2010) 2580-2585
[2]. R. RAZA, W. XIAODI, M. YING, L. XIANGRONG AND B. ZHU, International Journal of Hydrogen Energy , 35 (7) (2010) 2684-2688
[3]. B. ZHU, L. SONG, B. E. MELANDER, Electrochemistry Communications , 10 (2) (2008) 302-305
[4]. B. ZHU, Journal of Power Sources , 93 (2001) 82-86
[5]. B. C. H. STEELE, Solid State Ionics , 129 (1-4) (2000) 95-110
[6]. W. G. WANG, M. MOGENSEN, Solid State Ionics , 176 (2005) 457-462
[7]. A. BOD´EN, D. JING, L. CARINA, L. GORAN and W. Y. CHENG, Journal of Power Sources , 172 (2007) 520-529
[8]. B. ZHU, Journal of Power Sources , 114 (2003) 1-9 [9]. J. HUANG, R. GAO, Z. MAO and J. FENG, International Journal of Hydrogen Energy , 35 (7) (2010) 2657-2662
[10]. C. XIA, Y. LI, Y. TIAN, Q. LIU, Z. WANG, L. JIA, Y. ZHAO and Y. LI, Journal of Power Sources , 195 (2010) 3149-3154
[11]. J. HUANG, Z. MAO, Z. LIU and C.WANG, Journal of Power Sources , 175 (2008) 238-243
[12]. Z. TANG, Q. LIN, B.E. MELLANDER and B. ZHU, International Journal of Hydrogen Energy , 35 (7) (2010) 2970-2975
[13]. H. D. WIEMHÖFER, H. G. BREMES, U. NIGGE, Solid State Ionics , 175 (1-4) (2004) 93-98
[14]. J. HUANG, L. YANG, R. GAO, Z. MAO and C. WANG, Electrochemistry Communications , 8 (2006) 785-789
[15]. T. ISHIHARA, S. FUKUI, H. NISHIGUCHI and Y. TAKITA, Solid State Ionics , 152-153 (2002) 609-613
[16]. B. ZHU, International Journal of Energy Research , 30 (2006) 895-903